ANALYSE IMMEDIATE d'uN CALCAIRE. 227 



iiouveau pour cliasser I'acide fluosiliciqiie, qui est ainsi 

 coinpleternent expulse. On reprend les sulfates par I'eau 

 el, apres avoir fait bouillir la liqueur avec de rammonia- 

 que en exces, on traite par Toxalate d'ammoniaque pour 

 (diininer la chaux. 



La matiere evaporee a sec et calcinee ne doit pas don- 

 ner de residu, sinon elle contient des alcalis et de la ma- 

 gnesie a I'etat de sulfates On les ramene alors, au moyen 

 du nitrate de baryte, a I'etat de nitrates, puis, a I'aide 

 d'acide oxalique, on les transforme en oxalates et en car- 

 bonates et Ton separe la magnesie et les alcalis par les 

 precedes decrits precedemment. 



On a ainsi tons les elements necsssaires a la determi- 

 nation des matieres contenues dans un calcaire. II ne reste 

 plus qu'a calculer sa composition. 



156. — Dosage de I'acide carbonique dans les 

 calcaires. — La presence d'eau et de matieres volatiles, 

 lelles que le bitume, s'oppose au dosage de Tacide carbo- 

 nique par calcination ; il faut, si Ton veut connaitre exac- 

 temenl la proportion de ce gaz contenu dans un calcaire, 

 proceder a un dosage direct, par pesee ou en volume. La 

 metbode decrite §§ 49 etsuiv. est applicable au dosage de 

 Tacide carbonique dans les calcaires. La figure 28 repre- 

 sente I'appareil de Scbloesing decrit pages 75 et 77. 



On prend 2 a 3 grammes du calcaire finenient pulve- 

 rise et exactement pese. On remplit le ballon B a moitie 

 avec de I'eau pure que Ton porte a I'ebuUition. On ferme 

 le T, puis on laisse refroidir le ballon en le pla^ant dans 

 I'eau. On rend alors de I'air prive d'acide carbonique par 

 son passage a travers Teprouvette remplie de ponce po- 

 tassee ; on enleve le T, on introduit le carbonate, on 

 referme promptement et Ton met le ballon en communi- 

 cation avec les tubes t, t' , t" , et avec I'aspirateur ; on in- 

 troduit peu a pen, a I'aide du robinet en verre, I'acide 



